( i57o ) 



» Ponr determiner les compositions de la phase liquide qui pRuvcnt elre 

 en equilibre avec les diffcrentes phases soUdes, c'est-a-dire dans 1^ cas 

 actnel, avec les metaux purs a Tetat solide, j'ai elud.e la fusibd.te d alhages 

 de compositions variees. Je rappellerai d'abord le proce<le employe pour 

 representer eraphiquement les resultats. 



,, Pour representer la composition des all.ages ternaires, on peat avo,r 

 recours an diagramme triangula.re de Thurston. Un po.nt pr,s a 1 ■nte- 

 rieur d'un tr.angle equilateral represente I'alliage terna.re qm confen de 

 quantites des Irois metaux proportionnelles aux distances de ce pom aux 

 Lis cotes da triangle. Dans ce systeme, les sommets •;«P'-«'=".'«"; '^\"^^^; 

 taux purs; les points places sur les cotes dn tr.angle represented les 



^"?sT.t"rqne po.ntdn triangle, et perpendiculairemenU son plan 

 Ton porte une longueur proportionnelie a la temperature - — " 

 la solidification de I'alliage dont la composit.on est -F^^ « P; ^;_ 

 point considere, le lieu des extremites de ces P-pend.cula.res es une u 

 face qui correspond, pour les alliages ternaires, a ce q« est la courbede 

 fusibilite pour les alliages binaires. KUmiith. an 



» J'ai Lstruit cette surface pour le systeme plo«;b-eta,n-b.smuth 

 moyen de mesures qui ont porte sur cinquante-six all.ages w ^ 

 ci-iointe represente la projection de cette surface. Ui^aP^ binaires 



i On detcrmme d'abord les courbes de fus.bd.te ^'« /" f^^^'^^^^.n 

 qui so«t les coupes de la surface par des plans P^n^"-!* ;^„P,,,t 

 da triangle et passant par les cotes de ce tr.angle ; ces --1;- J^,, ,e 

 tontestrois la meme forme; chacnne d'elles comprend ^^^^^^'ll , 



courbe qui partenl des points de fusion des metaux purs ei J^^^^.(^ 

 un point qui correspond a I'alliage eutectique. Les points rep 

 de ces trois aUiages eutectiques binaires -"'^-l^/^J^'./ae bismuth 

 .. Le point E correspond a PalHage e^'^^^^'l"'^,'^? .P^^^J .'fonda »f • 

 qui contient 45 pour L de plomb, 55 pour .oo de f '^7^';''' •';,,3i„ qui 



., Le point E'correspond'a r^lliage eutect.que de plomb eUi^^^^^;! 



contient 37,5 pour loo de plomb, 67,5 pour lOO d etam e ^,.^^„^ 



» Le point E" correspond a I'alliage eutect.que de b.smath ^^ ^^^^ 



qui contient 58,5 pour 100 de bismuth, 4>,5 pour .00 d eta 



' 'fou determine ensuite les temperatures d^ soUdificationd'vme^;;'^ 



(M 1 .» ^i.„;i a. „„. „ „ ,_, ,i„„ne Jans un Memoire ullerieur. 



